Escola Politécnica Departamento de Ciência e Tecnologia dos Materiais Centro de Desenvolvimento de Materiais Alternativos UFBA Avaliação do grau de penetração de cloreto em materiais produzidos a partir de resíduos sólidos industriais Bolsista: Lourdimine Santos Orientador: Prof. Dr. Roberto J.C. Cardoso Co-orientador: M.Sc. Alexandre Teixeira Machado
2 Objetivo UFBA Avaliar a resistência à penetração ao Cl- do concreto produzido com Pó de Aciaria Elétrica em comparação com o concreto de cimento Portland convencional.
3 Projeto Experimental Materiais e Métodos
UFBA Pó de Aciaria Elétrica: Resíduo classe I (perigoso); Originado na produção do aço (USIBA - Usina Siderúrgica da Bahia); Produção: 2% do aço produzido - 30 t/dia na Bahia. Parâmetros fixados: Traço: 1:2,01:3,38:0,54 (cimento, areia, brita e água); Consumo de cimento (350 kg/m3).
4 Metodologia Cloreto Total Porosidade (Intrusão de mercúrio)
UFBA Cloreto Total Porosidade (Intrusão de mercúrio) Determinação da % Cl- (Método de Mohr) Preparo das amostras (aquecimento / filtragem) Coleta das amostras (perfuração) Imersão (3,5% NaCl) Grau de penetração de cloreto Concreto Convencional Concreto com PAE (15%)
5 Coleta das amostras – Cloreto total
UFBA 10 Cl - Superfície externa de exposição 20 30 40 mm 50 Seção do Corpo de prova Nacl (3,5 %)
6 Preparo das amostras / Determinação do cloreto total
UFBA Pesar amostra seca em becker de 150 mL Rinsar amostra com água destilada Filtrar a amostra em balão volum. de 250 mL Resfriar mistura lentamente Aquecer até o início da fervura Homogeneizar por 1 a 2 min Adicionar 5 mL de HNO3 (1:1) Neutralizar a amostra com 19,8 mL de NaOH (5%) Completar o volume do balão para 250 mL Coletar alíquota de 100 mL do filtrado Calcular a percentagem de cloreto total Titular com solução de AgNO3 (0,01N) Adicionar 1mL do indicador K2CrO4 (5%)